p. BOURGOIN — LA STABILITÉ BALISTIQUE DES POUDRES COLLOÏDALES 



891 



que l'ellier à oti" esl remplacé par l'acétone. La 

 suite des opérations, après dissolution de la poudre, 

 est identique. 



2. i'uiidri's il /;/ iiilruijlycrriiii'. — La déleruii- 

 nation du taux de dissolvant contenu dans une 

 Ijoudre à la nitroglycérine est une opération plus 

 difficile que l'opération similaire relative aux 

 poudres à la niirocellulose, en raison de la com- 

 plexilé de composition beaucoup plus grande des 

 poudres du premier type. 



En général, on dosera le dissolvant par dill'é- 



t'i^. 4. — Orlt'rnijiiiilioii du liiux ifhuiiiidilL- des poudri^s ;i 

 la uilroglycériac. 



l'ence entre le poids primitif de la poudre et celui 

 de ses divers constituants : nitroglycérine, vaseline 

 ou diphénylamine, coton-poudre, carbonate de 

 soude, elc. 



On rappellera ici que, dans les poudres du type 

 balistite, la gélatinisation du CP.^ s'obtient par la 

 nitroglycérine seule. Danscelles du genre Chilvvorlli 

 ou dans les cordites, on a recours à l'acétone pour 

 la gélatinisation du CP,, mais tandis que le taux 

 de dissolvant des poudres B oscille, pour les 

 poudres épaisses, entre .5 et S °/„, pour les poudres 

 épaissesdes genres ci-dessus, il est inférieur à l 7o- 



Nous avons vu que, lorsqu'on cliaull'e une 

 poudre B à 60", la perle de poids éprouvée par 

 I échantillon pendant les vingt-quatre premières 

 iieures de cliauHage représente avec une grande 

 approximation l'humidité de celle poudre. Si Ton 

 continue le chautl'age, les nouvelles pertes de poids 

 enregistrées sont dues au dépari du dissolvant. 

 On caractérise l'aptitude d'une poudre à perdre 

 son dissolvant par la considération du coefficient 

 d'émission, (|ui se définit ainsi qu'il suit : 



On appelle cuefliciciil li'éinissiun d'une poudre 

 la perte relative de poids subie par cette poudre au 

 cours d'un chaullage de quatre heures à JIO". La 

 considération du coefficient d'émission n'aurait 

 d'ailleurs aucune portée pratique immédiate, si 

 l'écart moyen des diverses déterminations de ce 

 coeflicient, ell'ecluées sur des bandes de poudre 



d'une même fabrication ou encore sur une même 

 bande, était notable. L'expérience montre qu'il 

 n'en est rien et que l'écart moyen de ces mesures 

 est toujours relativement faible. 



Pour les poudres minces, le coefficient d'émis- 

 sion a une signification nette. Ce fait tient à ce 

 que, la répartition du dissolvant à travers la bande 

 de poudre pouvant être considérée comme uni- 

 forme, la comparaison des coefficients d'émission 

 des diverses poudres d'un même type de fabri- 

 cation suffit à les classer entre elles au point de 

 vue de l'élimination ultérieure du dissolvant. 



Avec les poudres épaisses, il peut n'en être plus 

 de môme, et deux poudres du même type, ayant 

 même coefficient d'émission, peuvent différer nota- 

 blement l'une de l'autre relativement à l'élimi- 

 nation du dissolvant, si la loi de répartition de ce 

 dernier à travers l'épaisseur des bandes est diffé- 

 rente pour les deux poudres en question. Ce cas 

 pourra, en outre, se présenter avec des valeurs 

 égales ou non du taux de dissolvant. 



.ï 3. — Inégale répartition du dissolvant. 



La répartition du dissolvant à travers l'épaisseur 

 de la poudre peut, en effet, varier dans des pro- 

 portions assez étendues suivant la façon doiil sont 

 conduites la récupération et le séchage. 



Une poudre épaisse contenant une forte pro- 

 portion résiduelle de dissolvant, récupérée sans 

 ménagement ou séchée rapidement par des trem- 

 pages à haute température, pourra n'avoir qu'un 

 coefficient d'émission faible et conserver un taux 

 de dissolvant relativement considérable. Ce dernier 

 procédé de séchage, que l'on doit évidemmenl 

 proscrire dans la mesure du possible, est mis 

 en évidence, dans les poudres stabilisées à la 

 diphénylamine, par la leinte vert noirâtre plus ou 

 moins foncée souvent |)rise par ces poudres, au 

 cours des trempages à chaud. 



Cependant, et même avec des jjoudres épaisses 

 de l'abricaliiui soignée, on peut assez souvent con- 

 sulter l'exislence de tau\ de dissolvant très diffé- 

 rents, suiv.inl que l'on considère la surface ou le 

 noyau de la bande. Au poini de vue de la com- 

 bustion, cette inégale répartition du dissolvant se 

 traduira, dans les tracés fournis par la bombe, par 

 l'abaissement du point d'inflexion du tracé et la 



rapide décroissance du -j- après ce point. Un se 



rend d'ailleurs facilement compte que, les diverses 

 couches successivement comburées ayant des poten- 

 liels et des forces décroissants, la poudre d'un tel 

 lype aura un fonctionnement antiprogressif d'au- 

 tant plus marqué que la croissance du taux de dis- 

 suivant, de la périphérie au centre de la bande de 

 poudre, sera elle-même plus accentuée. 



